Another difference of the pastes 10CV-35EGAH-5MK and 10CV-45EGAH-5MK with regard to the CP paste is the formation of an additional peak in the hydration heat progression curve during the acceleration period. reported a third peak in the hydration heat progression curves of the CP pastes replaced with 20% MK, to which they associated the pozzolanic activity of Al2O3 of MK. also reported the appearance of a third peak in the hydration heat progression curve due to the contribution of the EGAH to the hydration process at temperatures of 10 to 60ºC. It is also possible to relate this increase in progression of the hydration heat with the formation of hydration products such as stratlingite and hydrotalcite, favored by the activation of the EGAH the formation of hydrotalcite was favored, whereas the pozzolanic activity of MK favored the formation of stratlingite and based on the RC results, it was also higher for paste 10CV-35EGAH-5M manufactured with SP1.
Otra diferencia de las pastas 10CV-35EGAH-5MK y 10CV-45EGAH-5MK con respecto a las pasta de CP es la formación de un pico adicional en la curva de evolución de calor de hidratación durante el período de aceleración. reportaron un tercer pico en las curvas de evolución de calor de hidratación de pastas de CP reemplazadas con 20% de MK, el cual asociaron actividad puzolánica del Al2O3 del MK. también reportó la aparición de un tercer pico en la curva de evolución de calor de hidratación debido a la contribución de la EGAH al proceso de hidratación a temperaturas de 10 a 60°C. También es posible relacionar este aumento en la evolución del calor de hidratación con la formación de productos de hidratación como la estratlingita e hidrotalcita, favorecidas por la activación de la EGAH favoreció la formación de hidrotalcita y la actividad puzolánica del MK la formación de estratlingita y en base a los resultados de la RC, que fue más alta para la pasta 10CV-35EGAH-5MK fabricada con SP1.
Outra diferença das pastas 10CV-35EGAH-5MK e 10CV-45EGAH-5MK, em relação às pastas de CP, é a formação de um pico adicional na curva de evolução do calor de hidratação durante o período de aceleração. relatam um terceiro pico nas curvas de evolução do calor de hidratação das pastas de CP com 20% de substituição por MK, o qual se relaciona com a atividade pozolânica do Al2O3 do MK. também relata o aparecimento de um terceiro pico na curva de evolução do calor de hidratação devido à contribuição da EGAH ao processo de hidratação a temperaturas de 10 a 60°C. Também é possível relacionar este aumento na evolução do calor de hidratação com a formação de produtos de hidratação como a estratlingita e hidrotalcita, favorecidas pela ativação da EGAH e beneficiando a formação de hidrotalcita, e à atividade pozolânica do MK a formação de estratlingita e se baseado nos resultados de RC, que foram maiores para a pasta 10CV-35EGAH-5MK elaborada com SP1.